b'\n_START_ARTICLE_\nAcero microaleado\n_START_PARAGRAPH_\nAcero microaleado (o en ingl\xc3\xa9s, High-strength low-alloy (HSLA) steel) es un tipo de aleaci\xc3\xb3n met\xc3\xa1lica que provee mejores propiedades mec\xc3\xa1nicas o mejor resistencia a la corrosi\xc3\xb3n que los acero. Los aceros microaleados difieren de otros aceros en que no son fabricados para cumplir una composici\xc3\xb3n qu\xc3\xadmica espec\xc3\xadfica sino para cumplir con propiedades mec\xc3\xa1nicas espec\xc3\xadficas. Tienen un contenido de carbono entre 0,05% y 0,25% en peso para mantener la conformabilidad y la soldabilidad. Otros elementos de aleaci\xc3\xb3n incluyen hasta un 2,0% de manganeso y peque\xc3\xb1as cantidades de cobre, n\xc3\xadquel, niobio, nitr\xc3\xb3geno, vanadio, cromo, molibdeno, titanio, calcio, tierras raras, o zirconio.\xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El cobre, titanio, vanadio y niobio son agregados para incrementar la resistencia.\xe2\x80\x8b Estos elementos tienen por objeto alterar la microestructura de los aceros al carbono, la cual es generalmente una mezcla de ferrita-perlita, para producir una dispersi\xc3\xb3n muy fina de aleaciones de carburos en una matriz casi pura de ferrita. Esto elimina el efecto de reducci\xc3\xb3n de la tenacidad provocado por la fracci\xc3\xb3n en volumen de perlita, aunque manteniendo e incrementando la resistencia del material mediante el refinamiento del tama\xc3\xb1o de grano, el cual en el caso de la ferrita incrementa la tensi\xc3\xb3n de fluencia en un 50% para cada reducci\xc3\xb3n a la mitad del tama\xc3\xb1o de grano promedio. El endurecimiento por preprecipitado juega un rol menor tambi\xc3\xa9n._NEWLINE_La tensi\xc3\xb3n de fluencia para estos aceros puede estar entre 250 MPa y 590 MPa. Debido a su mayor resistencia y tenacidad, los aceros microaleados suelen requerir entre un 25% y un 30% m\xc3\xa1s de energ\xc3\xada para conformarse, en comparaci\xc3\xb3n con aceros al carbono.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El cobre, silicio, n\xc3\xadquel, cromo y f\xc3\xb3sforo son agregados para incrementar la resistencia a la corrosi\xc3\xb3n. El zirconio, calcio y las tierras raras son agregadas para controlar la forma de las inclusiones de sulfuros, que incrementa la conformabilidad. Son necesarios porque la mayor\xc3\xada de los aceros microaleados tienen propiedades altamente dependientes de la direcci\xc3\xb3n considerada. La conformabilidad y la resistencia al impacto pueden variar significativamente cuando son ensayados longitudinal o transversalmente al grano. Las flexiones paralelas al grano longitudinal son m\xc3\xa1s propensas a fisurarse cerca del borde externo debido a las tensiones de tracci\xc3\xb3n provocadas. Esta caracter\xc3\xadstica direccional se ve significativamente reducida en los aceros microaleados que han sido tratados para el control de las formas de sulfuros.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Son utilizados en autos, camiones, gr\xc3\xbaas, puentes, monta\xc3\xb1as rusas y otras estructuras que son dise\xc3\xb1adas para manejar grandes tensiones o que necesitan una relaci\xc3\xb3n tensi\xc3\xb3n-peso alta.\xe2\x80\x8b Los aceros microaleados son utilizados en general con secciones que resultan entre un 20% y 30% m\xc3\xa1s livianas que las que corresponder\xc3\xadan a aceros al carbono para la misma resistencia.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Los aceros microaleados tambi\xc3\xa9n son m\xc3\xa1s resistentes a la corrosi\xc3\xb3n que la mayor\xc3\xada de los aceros debido a su falta de perlita \xe2\x80\x93 las finas capas de ferrita (casi hierro puro) y cementita. El \xc3\x81ngel del Norte es un ejemplo conocido de una estructura de acero microaleado sin pintar (la aleaci\xc3\xb3n espec\xc3\xadfica utilizada se llama COR-TEN e incluye una peque\xc3\xb1a cantidad de cobre). Los aceros microaleados tienen densidades de alrededor de 7800 kg/m\xc2\xb3.\xe2\x80\x8b'